4 Kurt Overbeck. 
auf diese Weise hergestellt wurde, umfasste, das reine Zink mit 
eingeschlossen, sechs Güsse. 
Die Formen, die zum Giessen dienten, wurden jedesmal 
frisch hergestellt und zwar in einer besonderen Weise, die sich 
als sehr geeignet erwiesen hat. Es dürfte daher eine genauere 
Beschreibung ihrer Herstellung am Platze sein. Ein parallel- 
epipedisches Holzstäbchen, das die Dimensionen der gewünschten 
Legierung hatte, wurde auf eine ebene Fläche gelegt. Darüber 
wurde ein rechteckiger Holzrahmen, dessen eine Schmalseite einen 
Einschnitt hatte, so gestülpt, dass das eine Ende des Stäbchens 
in den Einschnitt zu liegen kam. Dann wurde in den Rahmen 
fein gesiebter Formsand gepresst, der vorher ein wenig an¬ 
gefeuchtet worden war, und die obere Seite glatt gestrichen. 
Wenn man die Form aufhob, haftete das Stäbchen in dem 
feuchten Sande fest. Es wurde vorsichtig herausgezogen und die 
Höhlung und ebenso die glatte Seite mit aufgeschlemmter Chile¬ 
kleie übergossen. Dies hat den doppelten Zweck, nämlich, 
möglichst glatte Oberflächen zu erzielen und dann auch eine un¬ 
mittelbare Berührung des flüssigen Metalls mit dem unreinen 
Sande zu verhindern. Diese Herstellungsweise erwies sich deshalb 
als so praktisch, weil jede Form von beiden Seiten und darum 
immer zweimal benutzt werden konnte. Die fertigen Formen 
wurden zuletzt an einen warmen Ort zum Trocknen hingestellt. 
Wie schon erwähnt, hatten die Legierungen die Gestalt von 
parallelepipedischen Stäbchen erhalten. Durch Feilen und Polieren 
wurden sie in möglichst gleiche Form gebracht. Ihre Länge 
betrug 58 mm, die Breite 15 mm und die Dicke 3,5 mm. Die 
Zusammensetzung wurde durch Elektroanalyse aus salpetersaurer 
Lösung ermittelt. Die Stäbchen waren alle ein wenig länger als 
erforderlich gegossen und diese Reststückchen zur Analyse ver¬ 
wandt worden. Das spezifische Gewicht wurde mittels Pyknometer 
festgesteilt. Beide Daten wurden auf die Koordinaten eines 
rechtwinkligen Systems aufgetragen und die Kurve gezeichnet. 
Diese wies einige Unregelmässigkeiten auf, ein Zeichen, dass eine 
Anzahl Legierungen schadhaft und darum für die Messungen 
nicht ganz zuverlässig waren. Die Tabelle auf Seite 149 enthält 
in der ersten Vertikalreihe die Nummern der Legierungen in der 
Reihenfolge, in der sie gegossen worden waren, in der zweiten 
die Prozentgehalte an Kupfer und in der dritten die spezifischen 
Gewichte. 
144 
